durch Vertlieilung zu cnegendcn Magnetismus. 9 1 



sehen den Polen von zwei Magnelstäben oscilliren, da dort alle Theile der Ma£;netstäbe, ilirer 

 ganzen Länge nacli, auf die zu unlersuclicnden Metalle, im letzteren Falle aber nur die 

 Enden der Magnetstäbe auf kleine Massen derselben wirken. Die Metalle, welche keines 

 bleibenden Magnetismus fähig sind, nehmen hier nur eine böchst schwache vorübergebende 

 magnetische l'olarität an, und es haben deshalb Coulombs Versuche selbst manchen 

 geübten Experimentatoren nicht gelingen wollen, (s. T. Youngs Cotirse of Lee iure s ort 

 Natural Philusophy, Vol. II. p.439.). 



,, . ;,i . _ • IV. (Zu §.39.) 



Versuche, welche späterhin mit Platten von einigen andern Metalllegirungen ange- 

 stellt wurden, gaben folgende Resultate: 



Eine 2*5 Zoll lange Magnetnadel, welche für sich und über einer in Grade getheilten 

 Scheibe von dünnem Kartenpapier von 45-10-* Decl. 116 Schwingungen machte, voll- 

 brachte 



1. über einer 4 Linien dicken und Vr, Zoll im Durchmesser haltenden Platte aus einer 

 Legirung von 3 Theilen Rupf er und 1 Theile Antimon 105-106 Schwingungen; 



2. über einer Scheibe von Packfong, welche von Hrn. v. Gersdorf in Wien berei- 

 tet war, 2\ Zoll im Durchmesser und 3'-; Unien Dicke hatte, 104-105 Schwingungen; 



3. über einer Legirung von 18 Theilen Kupfer, 2 Theilen Antimon und 1 Theil 

 Zink, deren Durchmesser 3'5 Zoll und die Dicke 4 Linien betrug, 81 Schwingungen; 



4. über einer Scheibe von Glockengut, welche aus 5 Theilen Kupfer und 1 Theil 

 Zinn liestand, 3 Zoll im Durchmesser hatte, und 3'^ Linien dick war, erfolgten 82 Schwin- 

 gungen. 



V. (Zu §. /(O.) 

 Wichtiger noch als die Anwendung zu Boussolen, würde die Benutzung der §.39. 

 angeführten Legirung von Kupfer mit Nickel zu Pendeln seyn. Für die Erregung 

 des Magnetismus durch Vcrlheilnng unempfänglich, würde sie besonders zu den Unter- 

 suchungen über die beschleunigende Kraft der Schwere allen andern bisher angCAvandten 

 Melallcorapositionen, namentlich auch dem Messing, vorzuziehen seyn, da bei ihrer An- 

 wendung der hier so nachtheilige und so schwierig zu ermittelnde Einflufs des Erdmagne- 

 tismus vermieden wird, und da jene Kupfer- und Nickel-IiCgirung dehnbar ist, sich 

 also auch gezogene Stäbe aus derselben verfertigen lassen, welche wegen der gleichför- 

 migeren Dichtigkeit der Masse immer den gegossenen Stangen vorzuziehen sind. Der 

 meiste im Handel vorkommende Messing enthält Eisen, imd auch der Zink, dessen 

 man sich zur Bereitung eines Messings zu solchen Apparaten bedienen möchte, enthält 

 gewöhnlich Eisen. Durch einen Zusatz von einer geringen Menge Antimonium-IMe- 

 talls könnte man zwar die Capacilät des Eisens für den Magnetismus aufiieben, doch schwer- 

 lich ohne Nacbllieil für die Duciilität des Messings. Lidessen auch eisenfreier Messing 

 wird immer eine Empfänglichkeit für den Magnetismus behalten, welche, wie schwach 

 sie auch sey, bei den genannten Untersuchungen, wenn es um die höchste Genauigkeit 

 zu tbun ist, wohl nicht unberücksichtigt bleiben darf. Zu den rostförmigen Pendeln 

 würde die Rupfer- und Nickel-Legirung gleiclifalls allen andern Metallen vorzu- 

 ziehen seyn, wo sie mit Quecksilber -Säulen verbunden werden müfste. Vergleichende 



M2 



